含有ステンレス鋼である。ス鋼のモリブデン含有量よりもわずかに多い。硫酸濃度が15%より低く85%より高い高温条件下では、316ステンレス鋼の用途は広い。316ステンレス鋼は塩化物腐食性能も高いため、通常、海洋環境で使用される。316Lステンレス鋼の最大炭素含有量は0.03で、溶接後に焼鈍を実施できず、最大限の耐食性が要求される用途に使用できる。耐食性は304ステンレス鋼より優れており、紙パルプの製造工程で良好な耐食性を有する。316ステンレススチールは、海洋や攻撃的な工業用雰囲気にも耐性がある。耐熱性316ステンレス鋼は、1600度以下の断続的使用および1700度以下の連続使用において良好な耐酸化性を有する。800~1575度の範囲では、316ステンレス鋼に連続的に作用させない方が良いが、この温度範囲外で316ステンレス鋼を連続的に使用する場合、ステンレス鋼は良好な耐熱性を有する。316Lステンレス鋼の耐炭化物析出性は316ステンレス鋼よりも優れており、上記の温度範囲で使用できる。H食事療法1850~2050度の温度範囲でアニールした後、急速アニールし、その後急冷する。316ステンレス鋼は、過熱によって硬化することはない。Wエルド316ステンレス鋼は溶接性が良い。溶接には、目的に応じて316cb、316L、309cbのステンレス鋼フィラーロッドや電極を使用することができる。め、溶接後焼鈍が必要である。316Lステンレスを使用する場合は、溶接後焼鈍は不要である。フィルム加工設備、パイプライン、沿岸地域の建物外装材。ステンレス鋼の用途ステンレス鋼は耐食性に優れているだけでなく、外観やその他の特性も優れている。ステンレス鋼の応用範囲はますます広がっている。一般的に、ステンレス鋼は錆びにくい鋼である。実際、ステンレス鋼の中には、錆びにくさと耐酸性(耐食性)を併せ持つものもある。ステンレス鋼の耐錆性と耐食性は、その表面にクロムリッチな酸化皮膜(不動態皮膜)が形成されることによる。この耐錆性と耐食性は相対的なものである。この試験から、大気や水のような弱い媒体や硝酸のような酸化性媒体中では、鋼中のクロム含有量が増加するにつれて鋼の耐食性が向上することがわかる。錆びやすい鋼材から錆びにくい鋼材へ、錆びない鋼材から錆びにくい鋼材へと変化するのである。ステンレス鋼を分類する方法はたくさんある。クロム・ニッケル・ステンレス鋼;目的に応じて、耐硝酸ステンレス鋼、耐硫酸ステンレス鋼、耐海水ステンレス鋼などがある;耐食性の種類によって、耐孔食ステンレス鋼、耐応力腐食ステンレス鋼、耐粒界腐食ステンレス鋼などに分けられる;機能的な特徴によって、非磁性ステンレス鋼、フリーステンレス鋼に分けられる。ステンレス鋼の切断低温ステンレス鋼、高強度ステンレス鋼など。産業で広く使用されている。常温でオーステナイト組織のステンレス鋼。18%のCr、8%~10%のNi、0.1%のCを含む場合、安定したオーステナイト組織となる。オーステナイト系クロムニッケルステンレス鋼には、有名な18Cr-8Ni鋼や、CrとNiの含有量を増やし、Mo、Cu、Si、Nb、Tiなどの元素を添加して開発された高Cr-Ni系鋼がある。オーステナイト系ステンレス鋼は非磁性で、高い靭性と塑性を持つが、強度は低い。相変態によって強化することはできず、冷間加工によってのみ強化できる。S、Ca、Se、Teなどを添加すると、良好な被削性が得られる。対する耐性に加え、Mo、Cuなどの元素を含んでいれば、硫酸、リン酸、ギ酸、酢酸、尿素などの腐食にも耐えることができる。高シリコンのオーステナイト系ステンレス鋼は、濃硝酸で良好な耐食性を示す。オーステナイト系ステンレス鋼は、その包括的で良好な総合特性により、あらゆる分野で広く使用されている。使用中のフェライト構造のステンレス鋼。この種の鋼は一般にニッケルを含まず、少量のMo、Ti、Nbなどを含むこともある。耐酸化性、優れた耐応力腐食性などの特徴を持つ。腐食に耐性のある部品の製造に使用される。この種の鋼材は、塑性が悪く、溶接後の塑性と耐食性が明らかに低下するなどの欠点があり、用途が限定される。炉外精錬技術(AODまたはVOD)の適用により、炭素や窒素などの介在元素を大幅に低減できるため、この種の鋼は広く使用されている。オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼オーステナイトとフェライトが半々程度のステンレス鋼である。Cの含有量が少ない場合、Crの含有量は18%~28%、Niの含有量は3%~10%となる。Mo、Cu、Si、Nb、Ti、N、その他の合金元素を含む鋼もある。この種の鋼は、オーステナイト系ステンレス鋼とフェライト系ステンレス鋼の両方の特性を備えている。フェライトに比べ、塑性と靭性が高く、室温で脆くならず、耐粒界腐食性と溶接性能が大幅に向上する。同時に、フェライト系ステンレス鋼の475°Cの脆性、高い熱伝導性、超塑性も維持している。オーステナイト系ステンレス鋼に比べて強度が高く、粒界腐食や塩化物応力腐食に対する耐性が大幅に向上している。二相鋼は耐孔食性に優れ、ニッケル節約ステンレス鋼でもある。熱処理によって機械的性質を調整できるステンレス鋼は、焼入れ可能なステンレス鋼の一種である。加熱後の硬度は高く、焼戻し温度によって強度と靭性の組み合わせが異なる。蒸気タービンのブレード、食器、手術器具などに使用される。マルテンサイトクロム鋼とマルテンサイトクロムニッケル鋼に分けられる。構造および強化メカニズムの違いにより、マルテンサイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系および半オーステナイト系(または半マルテンサイト系)析出硬化ステンレス鋼、マルエージングステンレス鋼に分けることもできる。化学成分を表すには国際化学元素記号と国別記号を用い、成分の含有量を表すにはアラビア文字を用いる。鋼鉄の系列や数を表すのに固定桁の数字を使う;例えば:米国、日本、300シリーズ、400シリーズ、200シリーズ;シリアルナンバーは、ラテン文字とアルファベットで構成されており、用途を示すものでしかありません。C)、ステンレスC≦0.08%、例えば0Cr18Ni9、超低炭素C≦0.03%、例えば0Cr17Ni13Mo。